snî LA DII.ATAUIMTK DK l/iNVAU 401 



OU 1)011 constant pour un même alliafïe. D'autres expéricMiccs 

 ont montré que ce quotient varie rapidement avec la conij)osi- 

 tion de l'alliage, dans le sens d'une diminution en même temps 

 que s'abaisse la teneur en nickel ; ce pourrait être la raison de 

 l'écart que présente le premier des quotients ci-dessus par rap- 

 port aux suivants. Si cette interprétation est admise, on pour- 

 rait considérer comme identiques les quotients correspondant 

 aux changements delà dilatabilité des barres forgées de même 

 teneur, et calculer les variations ultérieures de leur dilatabilité 

 en faisant des modifications de leur longueur. 



Actions thermiques de fabrication. — La plupart des barres 

 sur lesquelles ont porté mes recherches avaient été forgées ou 

 laminées à partir du rouge cerise, puis abandonnées au refroi- 

 dissement spontané à l'air. Un échantillon ainsi traité sera dit 

 à Vétat naturel, celui que fournit directement le ti-avail de 

 l'usine, sans aucune autre préparation. De bonne heure, je pus 

 établir que la trempe abaisse la dilatabilité de l'invar, et on put 

 penser que le refroidissement à l'air, comparé au refroidisse- 

 ment au four, produisait déjà une action de même sens. 



Des tiges à l'état naturel furent alors remises au four et 

 refroidies à l'air, ou laissées dans le four pour suivre sou refroi- 

 dissement ; eutin, pour examiner si le recuit produit des change- 

 ments permanents, des tiges recuites furent réchauffées au four 

 et refroidies à l'air. 



Au contraire de ces traitements, on examina à nouveau l'effet 

 des trempes, sur des échantillons de dimensions transversales 

 comprises entre 24 mm et 1,65 mm. Les résultats de ces 

 mesures sont condensés dans le tableau suivant, où Aa repré- 

 sente le changement delà dilatation, comptée à partir de l'invar 

 naturel. 



Tnaitomeiit. •!«. 



Tige recuite à 900° et refroidie an four -l-0,fi5. 10~'' 



Tige recuite à !)00° et refroidie à l'air +0,26 » 



La même réchauffée et refroidie à l'air 0,00 » 



Barre de 24 """ trempée —0,42 » 



Tige de 12'"'" trempée —0,46 » 



Tige de S"'" trempée —0,40 . 



Fil de 1"'", 65 trempé -0,53 » 



